Матеріалы для сужд. о хим. стр. пзвост.-натр. іглагіокла:}овъ. 447 
< редисе 
8- я пласт. 31/2', 4^ ЗV2^ 5", 4^ = 31Ѵ1:/' 
9- я пласт. 5^ 5 4V2^ 4V4^ 5^ 5'^ = 4272/' 
10 я пласт. 5^ 6Ѵ2', "Ѵ2^ ^ бѴн/' 
11- я пласт. 50, 60, 60, 60. 50, 6** 5Ѵ3О 
12- я пласт. 40, 40, 50, 40, 41/20, 40 =.-= 4У4^ 
13- я пласт. 40, 31/2', 4ѴоО, 40, 40, 40 = 40 
Общее среднее = 4.7о, 
Лабрадоръ уд. вѣса 2,680—2,710. 
Измельченнаго порошка было получено 2,10 гр. 
Для сплавленія съ N80003 было взято 0,7496 гр. Оііредѣ- 
лено: ею. 0,4147 гр., АІ2О3 0,2112 гр., ГвзОз+ТіОз 0,0031 гр. и 
СаО 0,0773. 
Для разложенія плавиковой кислотой было взято 0,7674 гр. 
Олредѣлено: потери при і 120^ С 0,0004 гр., потери при прокалн- 
ваніи 0,0028 гр., суммы сѣрнокаліевой и сѣрнонатріевоп солей 
0,1066 гр., платины 0,0203 гр., СнО 0,7813, ЛКОз+Ь^еоОз+ТЮ. 
0,2170 гр.і;. 
Ниже приведены въ процентахъ результаты перваго ана- 
лиза {I). второго (П) и общій результатъ (III). 
I. 
И. 
III. 
8І02 
55,330/0 
55,330/, 
А1203 
28 18 
1 28,27 • • • • 
.... 28,02 
Ге20з-|-Ті02 . . . 
0,42 
.... 0,42 
СаО 
10,32 
10.18 . . , . 
.... 10,25 
КизО 
5,04 . . . . 
.... 5.04 
К2О ...... . 
.... 1,26 
Потеря при а 200 С 
0,05 . . . . 
.... 0,05 
Потеря при прокал. 
0,36 . . . . 
. . . 0.36 
Сумма 100,73 
Въ ііорціи для опредѣленія щелочей, не смотря на двукратное 
осажденіе амміакомъ, часть Са осталась при А1 и часть А1 перешла къ Са, 
что при отдѣленіяхъ было, конечно, принято во вниманіе. 
